﻿12 
  SETTERBERG, 
  RUBIDIUM- 
  UND 
  CAESIUM-VERBINDUNGEN. 
  

  

  Um 
  das 
  Caesiiimmetall 
  darzustellen 
  behandelte 
  ich 
  Kohle 
  

   von 
  1 
  K. 
  Caesiumbitartrat 
  250 
  gr. 
  Kalk 
  und 
  Zucker 
  in 
  

   geniigender 
  Menge, 
  wie 
  bei 
  Rubidium 
  angegeben 
  ist. 
  Diese 
  

   Operation 
  ging 
  gut 
  vor 
  sich. 
  Nach 
  einer 
  kurzen 
  Zeit 
  zeigte 
  

   der 
  Mangel 
  an 
  fortgelienden 
  Därapfen 
  das 
  Ende 
  der 
  Opera- 
  

   tion 
  an, 
  die 
  Vorlage 
  wurde 
  weggenommen 
  und 
  nach 
  gnter 
  

   xA-bklllilung 
  geöffnet. 
  Als 
  ich 
  den 
  Inhalt 
  untersuchte, 
  fand 
  

   ich 
  dass 
  er 
  aus 
  schwarzen 
  Krusten 
  (von 
  Kohlenoxydver- 
  

   bindiingen?) 
  bestand. 
  Ich 
  hatte 
  bei 
  der 
  Untersuchung 
  der 
  

   Vorlage 
  versäumt, 
  die 
  bei 
  Seite 
  gestellte 
  Abkllhlungsäasche, 
  

   in 
  welcher 
  sich 
  eine 
  nicht 
  unbedeutende 
  'Menge 
  eines 
  granen 
  

   Pulvers 
  befand 
  zu 
  beobachten. 
  Es 
  ist 
  möglich, 
  dass 
  sich 
  

   darin 
  einige 
  Metallpartikelchen 
  befanden, 
  die 
  sich 
  aber 
  rasch 
  

   oxydirt 
  hatten, 
  denn 
  ich 
  beobachtete 
  nach 
  einer 
  kurzen 
  Zeit 
  ein 
  

   zischendes 
  Geräusch, 
  nahm 
  gleichzeitig 
  eine 
  Caesiumflamme 
  

   wahr 
  und 
  konnte 
  bei 
  nachheriger 
  Untersuchung 
  nicht 
  die 
  

   Spur 
  von 
  Metall 
  entdecken. 
  

  

  Zwei 
  Erscheinungen 
  fielen 
  mir 
  bei 
  der 
  Reduction 
  auf: 
  

   di 
  e 
  in 
  die 
  Glasvorlage 
  tretenden 
  Gase 
  waren 
  besonders 
  

   dunkel 
  sfefärbt 
  und 
  während 
  der 
  o-anzen 
  Zeit 
  erschien 
  in 
  der 
  

   Spitze 
  des 
  Gasableitungsrohres 
  eine 
  Flamme. 
  

  

  Um 
  mich 
  zu 
  uberzeugen, 
  dass 
  mit 
  den 
  weggehenden 
  

   Gasen 
  kein 
  Caesium 
  fortging, 
  legte 
  ich 
  in 
  einen 
  kleineren 
  

   dem 
  oben 
  erwähnten 
  ähnlichen 
  Apparat. 
  Kohle 
  von 
  300 
  gr. 
  

   Caesiumbitartrat 
  ein, 
  und 
  leitete 
  die 
  entweichenden 
  Gase 
  in 
  

   ein 
  mit 
  Quecksilber 
  gefillltes 
  Gefäss. 
  Das 
  Quecksilber 
  wurde 
  

   bald 
  so 
  dickflussig, 
  dass 
  die 
  Operation 
  abgebrochen 
  werden 
  

   musste 
  und 
  auf 
  der 
  Oberfläche 
  sammelte 
  sich 
  eine 
  schlam- 
  

   mige 
  Masse. 
  Das 
  iVmalgam 
  löste 
  sich 
  unter 
  Gasentwickelung 
  

   und 
  Quecksilberabscheidung 
  in 
  Wasser 
  zu 
  einer 
  alkalisch 
  

   reagirenden, 
  das 
  Caesiumspectrum 
  liefernden 
  Fliissigkeit 
  auf. 
  

  

  Ich 
  stellte 
  nun 
  einen 
  Versuch 
  in 
  der 
  Weise 
  an, 
  dass 
  ich 
  

   die 
  aus 
  der 
  Vorlage 
  entwickelten 
  Gase 
  durch 
  ein 
  Uförmig 
  

   gebogenes 
  zum 
  Theil 
  mit 
  Petroleum 
  gefillltes 
  Glasrohr, 
  wel- 
  

   ches 
  während 
  der 
  Operation 
  mit 
  Chlorcalcium 
  und 
  Eis 
  abge- 
  

   klihlt 
  wurde, 
  leitete, 
  aber 
  auch 
  dieser 
  Versuch 
  war 
  ohne 
  

   Erfolg. 
  

  

  Der 
  Versuch 
  das 
  Caesiummetall 
  durch 
  Reduction 
  des 
  

   kohlensauren 
  Salzes 
  mit 
  Kohle 
  darzustellen, 
  ist 
  also 
  gescheitert. 
  

  

  